4G2 



selbst unter Zusatz von Zinn keine Titan-Renktion erhalten konnte, 

 darauf '.r.öchte ich unter diesen Verliältnissen kein Gewiclit legen. Da- 

 gegen spricht die Glattheit der Würfel -Flächen , die durchaus keine 

 Streifung wahrnehmen lassen, wie diess sonst bei den Flächen der Eisen- 

 kies-Krystalle gewöhnlich der Fall ist , für die Ansiciit , dass die be- 

 schriebenen würfelförmigen Krystalle Ged ie ge n-Tit an seyn möchten. 



2) Eine Rinden-förniige Substanz , welche ich für ein dem rothen 

 Kiesel-Mangan ähnliches Mangan-Si I i k at halte. Textur blättrig. Bruch 

 unvollkommen muschelig. Halbdurchsichtig. Mit dem Messer ritzbar. 

 Strichpulver röthlichweiss. Glasglanz etwas fettartig. Karmoisinroth. 

 — Im Kolben keine Veränderung erleidend. Vor dem Lölhrohre in der 

 Platinzange im Oxydations-Fener leicht und mit starkem Aufwallen zur 

 schwarzen glänzenden Kugel schmelzend, deren Farbe im Reduktions- 

 Feuer wieder verschwindet. In Borax und Oxydations-Feuer leicht und 

 ruhig lösbar zu klarem, röthlich amethystfarbigem Glase. In Phosphor- 

 Salz im Oxydations-Feuer theilweise lösbar zu klarem, röthlich amethyst- 

 farbigem Glase, das ein Kiesel-Skelett umschliesst. Mit Soda auf Kohle 

 unter Aufwallen zu einer schwurzlichbraunen Sciilacke schmelzend. 



Dieses Verhalten vor dem Löthrohre stimmt vollkommen mit dem- 

 jenigen des rothen Kiesel-Mangans uberein , wovon sich das beschrie- 

 bene Hohofen-Produkt nur durch einen etwas höheren Grad von Pellu- 

 zidität und etwas geringere Härte zu unterscheiden scheint. 



Die schneeweisse , durchscheinende, feinkörnige Grundmasse, auf 

 welcher das Mangan-Silikat einen rindenförmigen Überzug bildet , gibt 

 am Stahl Funken und ist vor dem Löthrohre unschmelzbar. Mit Soda 

 auf Kohle schmilzt dieselbe unter Aufwallen zu wasserhellem Glase. 

 Den Gläsern von Borax und Phosphorsalz ertheilt sie keine Färbung, 

 und veriiäjt sich demnacli ganz wie Quarz. 



Ich weiss niciit, ob Mangan-Silikat sich schon öfter in den Bodensteinen 

 der Hüiiofen gefunden hat. — In Glockers Jahres • Heften I. Bd. 

 1835, S. 22 heisst es: „Beim Eisenschmelz-Prozesse am Mägdesprunge 

 auf dem Harze erzeugten sich zuweilen, wenn Kalk-haltiger Eisenspath 

 mit gerösteten Frischschlacken zusammengeschmolzen wurde , schöne 

 Man ganoxydu 1-B isilika te u. s. w." 



Bronn in seinem Handbuche einer Geschichte der Natur, Bd. I, 

 S. 112, sagt: „(K^icsel-Mangan?) Manganoxydul-Silikat hat Berthier 

 erhalten durch Zusammenschmelzen von kohlensaurem Manganoxydul 

 mit Kieselerde in einem Tiegel." 



3) Eine Substanz, welche ich für kieselcrdeh al tiges, dichtes 

 Magnet-Eisen zu erklären geneigt bin. Derb. Eisenscbwarz. Metall- 

 glanz. Undurchsichtig. Bruch unvollkommen muschelig. Ritzbar durch 

 Berg-Krystall. Stricbpulver schwarz. Wird vom Magnete stark angezo- 

 gen. Vor dem Löthrohre in der Platinzange an den Kanten schmelzbar. 

 In Phosphorsalz theilweise lösbar zu klarem, von Eisen gefärbtem Glase, 

 welches ein Kiesel-Skelett umschliesst und beim Erkalten farblos und 

 trübe wird. Mit Soda auf Platinblech und unter Zusatz von Salpeter 



